756 
August Fr. Graf Marschall. 
gesetzt oder in Meer- oder süssem Wasser eingetaucht geblieben ist, können die 
Ergebnisse der hier in Frage stehenden Versuche überhaupt nur eine relative 
Geltung ansprechen. Sie wurden durchgängig mit Mörtel vorgenommen, welcher 
ohne Zusatz von Sand angerührt und durch acht Tage der freien Luft ausgesetzt 
worden war; der Widerstand ist jedesmal in Kilogrammen, und für eine Fläche 
von 1 Quadrat-Centimeter (17y 3 Wiener Quadrat-Linien) ausgedrückt. — Ver- 
suche über die Widerstands-Fähigkeit der ausgestellten Bindemittel gegen Zug 
und Druck, welche von anderen, nicht zur Commission gehörigen, Personen ange- 
stellt wurden, sind mehrfach in den Commissions-Bericht aufgenommen worden. 
Bei ihren Anträgen auf Auszeichnungen hat die Commission, nebst den Ergeb- 
nissen ihrer eigenen Untersuchungen, auch noch mehrere andere Umstände berück- 
sichtigt, nämlich: die Zeugnisse von Fachmännern, welche die ausgestellten Pro- 
ducte wirklich in grösserem Massstabe verwendet hatten, die Menge der jährlichen 
Productionund baulichen Verwendung, so wie auch die Verdienste, welche sich ein- 
zelne Aussteller durch Auffindung einer Lagerstätte von Cement oder hydraulischem 
Kalk, oder durch Einführung eines neuen Darstellung-Verfahrens erworben haben. 
D. Kalke, Cemente und Mörtel. Freiherr v. Rothschild (Nr. 591) stellte die, 
in seiner Fabrik auf der Insel Giudecca (Venedig) fabricirten Cemente aus. Der 
Aussteller hatte im J. 1842 daselbst eine Erdharz-Fabrik gegründet, welche Kalk- 
steine aus Dalmatien verarbeitet. Die nach der Ausbringung des Bitumes übrigen 
Rückstände blieben unbenützt, bis in neuester Zeit (1854) der Director der Fabrik, 
Herr Schulze, sie zur Darstellung von hydraulischem Cement zu benützen ver- 
suchte; ein Industriezweig, der bereits eine ziemliche Wichtigkeit erlangt hat. — 
Man unterscheidet zweierlei Sorten dieses Cementes: l.die einfach gebrannte, 
die man bei Wasserbauten überhaupt verwendet; 2. die doppelt gebrannte, 
die eigens zur Verfertigung von Töpferwaaren und Wasserbehältern bestimmt ist. 
Eine von Herrn Schwarz zur Analyse abgegebene Probe des einfach gebrannten 
Cements von Giudecca, von gelblichgrauer Farbe, brauste heftig mit Säuren auf und 
gab dabei einen starken Geruch nach Schwefel-Wasserstoff. Der Gewichtsverlust 
beim Glühen betrug 23-5 Proc. Die Erhärtung fand in 20 Minuten Statt; derProbe- 
Cylinder war von feinkörniger Textur und ward in kurzer Zeit sehr hart; das Wasser, 
in dem er gelegen, hatte fast gar keinen Kalk aufgenommen. Die Analyse ergab : 
Kalkerde 63-46 
Magnesia 0-17 
Kieselerde 23-46 
Thonerde und Eisenoxyd 12-91 (Thonerde und Eisenoxyd-Silicat 36-37) 
Schwefelsäuren Kalk Spuren 
Nach dieser Zusammensetzung steht das Cement von Giudecca auf der 
Gränze zwischen den Kalken und den Cementen der unteren Abtheilung und seine 
Qualität ist eine gute. Die jährliche Production beträgt 30,000 metrische Centner 
(zu 100 Kilogramme oder 178-57 Wiener Pfunde); der metrische Centner wird 
mit 3 fl. 36 kr. verkauft. — Dieses Cement wird überall, bei den vielfachen 
Wasserbauten in und um Venedig, zu Behältern, Brunnen, Leitungsröhren und 
zu Pfeilern und Gewölben bei Brückenbauten verwendet. 
